158 
Hugo Laspeyres. 
[ 12 ]: 
trockenen Minerales in Salzsäure, die zweite durch Aufscliliessen mit 
Natrium-Carhonat von mir in meinem Laboratorium ausgeführt wurde; 
I. 
II. 
Mittel. Sauerstoffmengen. 
Kieselsäure . . 
48-784 
48-061 
48-4225 
25-8253 
Thon erde . . . 
31-920 
32-193 
32-0565 
14-9971 
Eiseuoxydul ' . . 
3-145 
3-383 
3-2640 
0-7255 
Kalkerde « . . . 
1 - 065 
1-241 
1-1530 
0-3294 
Magnesia . . . 
1-718 » 
1-718 
1-7180 
0-6872 
Kali 
5-673 
5 - 673 * 
5 - 6730 
0-9656 
Natron . . . . 
1-364 
1-364 ^ 
1-3640 
0-3520 
Wasser ä . . . . 
9-015 
9-015 
9-0150 
8-0133 
102-684 
102-648 
102-6660- 
In Elemente 
n ist die mittlere Zusammensetzung: 
Silicium . . . . 
22-5972 Perc. 807 
Atome Si = 
= 807 
Aluminium . . . 
17-0594 
„ 624 
„ 44 
= 312 
Eisen 
2 - 5385 
„ 45 
1 
Calcium . . . . 
Magnesium . . . 
0-8236 
1 - 0308 
„ 21 
„ 43 
” ( R 1 
= 191 
Kalium . . . . 
4-7074 
„ 121 
„ Ra) 
Natrium . . . . 
1-0120 
44 
n ) 
Wasserstoff . . 
1-0017 
„ 1002 
„ H = 
1002 
Sauerstoff' . . . 
51-8954 
„ 3244 
„ 0 = 
3244 
102-6660 
Das Silicat 
lässt sich 
zurückführen 
auf die Kieselsäure 
Hsasr. Siso. O32U = 807 (H^SiO,) i 
es ist also ein sogenanntes 
Singulosilicat, 
wenn man alle 
s, oder ganz 
genau genommen fast alles Wasser als „basisches“ annimnit «. 
Indem ich diese empirische und typische Formel niederschreibe, 
bin ich mir sehr wohl bewusst mit der darin ausgesprochenen Ansicht 
< Eisenoxyd niclit vorhanden — keine P 0 O 5 . 
* Wasser in I. und II. aus den Wasserbestiminungen nbernonnnen. 
3 Aus II. übernoininen. 
4 Aus I. übernommen. 
^ Der grosse Ueberscbuss von 2 '/^ Perc. in beiden Analysen ist theils be- 
gründet in der von mir angewandten Biinsen'sclien Methode der Silicatanalysen, 
bei der eine gute Analyse bekanntlich immer 1 — 2 Perc. üeberschuss ergibt, 
theils durch die Schwierigkeit, in Aachen ganz reine Eeagentien, besonders 
Wasser zu erhalten. 
« Keine Spur Ba und Sr. 
^ Spur TiOj 
8 Die Differenz beträgt nur: 
ILese Slsnr t)324!, 
bsaas Qaaas 
H 33 0|ß d. h. 16 Mol. II.^O oder 0-208 Perc., d. h. nähme man 
an, die lufttrockene Substanz enthielte 0-208 Perc. lEO weniger, oder dieses 
nicht chemisch sondern nur mechanisch gebunden, so entspräche ihre Consti- 
tution genau der Kieselsäure H^SiO^. 
